4^0 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



d'y entrer , Si de graJuer le feu : j'ai laifTe d'abord la matiere bien bouillir; 

 je I'ai fait fondre enfiiite en foufflant pendant 4 ou y minutes, & j'ai eu 

 un verre clair & epais que j'ai coule fur un marbre. Cette matiere a et6 

 enfuite eteinte dans I'eau , reduite en poudre tres-fine dans un mortier de 

 verre, & broyee avec de I'eau en confiftance d'une bouillie epaiife. 

 Alors j'en ai enduit un vaiffeau de Rr en dedans & en dehors \ )e I'ai 

 fait fechcr,& apres avoir augmente peu-a-peula chaleur, je I'ai mis fous 

 une mouffle bien chaufFee au fourneau d'cflai : I'email s'y eft fondu tres- 

 promptement Si dans une demi -minute, avec un eclat fort vif. J'ai 

 retire auflr-tot le vaiifcau pour le refroidir, Sc il s'eft trouve enrierement 

 couvert d'un beau vernis de couleur noire , ce qui provenoit de la legere 

 pellicule du fer calcine que lailToit appercevoir la tranfparence de 

 I'email. 



Un vaifTeau de cuivre ayant ete enduit de meme , on voyoit la belle 

 couleur de cuivte a travers la couclie mince de verre ; & il etoit de cette 

 manicre -aulli-bien garanti de la rouille qu'avec un vernis vitreux plus 

 fort. 



XVII. Pour empecher que la couleur du metal ne fe fit voir a travers 

 la couverte , j'ai ajoute au melange du n°. 16, feulement -^ de la chaux 

 de cobalt du n°. 14 : le tout a ete fondu en un verre d'un bleu-clair; il 

 a ete prepare pour I'email, & applique de la maniere ci-deffus decrite fur 

 nn autre vaiffeau de fer. Le vernis lut trouve uni , epais & brillant comme 

 la ptemiere fois; il a meme mieux couvert, & prefentoit une belle cou- 

 leur bleue avec quelques faches noires dans les endroits ou il avoit ete 

 enduit plus legerement. 



XVIII- Le verre du n°, 16 reduit en poudre & broye avec le plomb 

 blanc des Potiers , dont il a deja ete fait mention , s'eft fondu avec I3 

 meme facilite, & a donne un vernis de couleur grife fort uni , plus folide, 

 plus dur, & qui feroit rrieme moins difpendieux par cette addition. 



Le ineme verre n°. i6 ayant ete mele avec un peu de fafran de Mars, 

 j'en ai obtenu un bel email d'un rouge obfcur,fans parler de plufieurs 

 autres couleurs plus precieufes. Le fafran que j'ai employe a cet effai 

 avoit ete prepare par une diffolution de fer dans I'eau regale , qui avoic 

 ete evaporee a ficcite , apres quoi la chaux avoit ete edulcoree &r 

 calcinee. 



XIX. Pour rendre cet dmail plus folide, & luidonner, comme Ton dif , 

 du corps , je preparai un melange de 6 parties de quartz reduit en poudre 

 fine, 9 parties de minium , j de cendre d'etain d'Angleterre, 2 de po- 

 taffe, I de nitre, 7 de borax, & feulement 7^ de chaux de cobalt. Cet 

 email fut fondu avec les precautions indiquees , & donna un verre opaque 

 d'un gris de perle ou tleu-clair, qui , applique fur un vaiffeau de fer, 

 exigea une chaleur un peu plus forte que le n°. 16, & qui etoit difpofe 

 a former un yernis moins egal & moins brillaut , d'un bleu-clair. II etoit 



